— 211 — 
Amalgame di bismuto. 
| 
Stato liquido 
Composi- R a In ZA 
zione == 
atomica 18° 100° 13° 100° 13° 100° 13° 100° 
Bi, Hguso 1,0091 | 1,1066 |— 0,0047 |— 0,00495|/— 0,0048 |— 0,0051 |— 0,0051 |— 0,0060 
Bi, Hge10 1,0035 | 1,1039 |— 0,0112 |— 0,0099 |— 0,0113 |— 0,0101 |+ 0,0120 |— 0,0119 
Bi Hgios 0,9869 | 1,0902 |— 0,02955|— 0,0280 |— 0,02975|— 0,02845|— 0,0312 |— 0,0321 
Bi, Hg50 — 1,0654 — — 0,0624 _ — 0,06385 — — 0,0706 
Bi, Hgs; — 1,0292 _ — 0,1164 — — 0,11815 — — 0,1320 
B. Hgs — 0,8783 _ — 0,9254 — — 0,3296 — — 0,3622 
Stato solido 
0° 169 0° | 130 0° 159° 0° 13° | 
Bi, Hg» 0,6386 — | 04714 — — 0,4750 — — 0,50055 — 
Bi, Hg 0,8065 | 0,8514 |— 0,35855|— 0,3520 |— 0,3626 |— 0,3567 |— 0,3891 |— 0,3872 
Bi. Hg 0,9822 | 1,0293 |— 0,2378 |— 0,2387 |— 0,2415 |— 0,2419 |— 0,2634 |— 0,2641 
Bis Hg; | 1,0798 | 1,1347 in 0,1953 |—.0,1958 (C 0,1975 |— 0,1983 lla 0,2104 |-- 0,2134 
e a 
Nelle amalgame di bismuto i valori delle resistenze ottenuti colle esperienze sono, 
per le amalgame da me studiate, sempre minori dei valori ottenuti col calcolo delle 
formole (1), (2) e (3). Le differenze 4,,4,,4, vanno aumentando, al crescere delle 
proporzioni del bismuto, per le amalgame allo stato liquido. Queste differenze per 
la 1° amalgama solida Bi, , Hg, sono maggiori che per tutte le amalgame liquide, 
ma dall’amalgama Bi, Hg» in poi le stesse differenze prend «0 a diminuire. 
Amalgame di cadmio. 
Stato liquido 
| Composi- R da 4o 4, 
zione 
atomica 13° 1000 13° 100° 13° 100° ISP 100° 
Cd, Hga%1 1,0079 | 1,1040 (— 0,0008 |— 0,00085/— 0,00265|— 0,00285|— 0,0013 |— 0,0014 
Cd, Hg; 1,0046 | 1,1004 {+ 0,00005]+- 0,00005/— 0,0036 |— 0,00395|— 0,0009 |— 0,0011 
Cd, Hgss 0,9976 | 1,0929 0,0012 |+#-0,0011 |— 0,0060 |— 9,0065 |— 0,0007 |— 0,0009 | 
Cd, Hgso —_ 1,0820 — + 0,0049 — — 0,0090 — + 0,0012 
Cd, Hg; — 1,0628 — + 0,0160 _ — 0,01065 — +-0 0090 
Cd, Hg; — 0,9834 = + 0,0406 — — 0,0258 + 0,0239 
